( i.5;i ) 



MINÉRALOGIE. — Reproduction artificielle du fer chromé. Note 

 de M. Stanislas Meunier. (Extrait.) 



Après avoir rappelé les travaux de Vauquelin, d'Ebelmen, de Gerber 

 et les tentatives qu'il avait faites lui-même pour la reproduction de la chro- 

 mite, l'auteur ajoute : 



« On obtient un succès complet en combinant le sesquioxyde de chrome, 

 obtenu par la réduction du bichromate de potasse, avec le protoxyde de 

 fer tiré du carbonate : il faut, pour que le mélange des deux sels réagisse 

 dans le sens voulu, faire intervenir un élément réducteur; le meilleur de 

 ceux que j'ai essayés, charbon, soufre, etc., est la limaille de. fer. 



» On chauffe dans un creuset de terre et très fortement, dans un bon 

 feu de coke entretenu pendant plusieurs heures, un mélange intime com- 

 posé de 148^"^ de bichromate de potasse, 38*^' de carbonate de fer et 568'' de 

 limaille de fer. La réaction suivante s'établit : 



K0,2Cr0^ +-FeO,CO= + 2Fe= FeO, Cr-0^ + KO, CO- + Fe=0^ 



on retire du creuset une masse noire qui donne par l'eau chaude une 

 lessive très alcaline et où les acides très concentrés dissolvent du peroxyde 

 de fer, en laissant un résidu noir et non magnétique. 



« Il est vrai que cette masse est sensiblement amorphe; mais, pour ob- 

 tenir à l'état cristallisé les produits de l'expérience, il suffit, conformé- 

 ment aux faits sur lesquels M. Fremy a récemment insisté, de brasquer le 

 creuset avec une très petite quantité de cryolithe finement pulvérisée et de 

 recouvrir le mélange d'une mince couche de la même substance. Alors, le 

 culot, entièrement cristallin, montré des zones bien distinctes, dont la plus 

 visible est remplie de grandes lamelles brillantes d'oligiste spéculaire; ail- 

 leurs, la masse, finement grenue et d'un gris d'acier, se montre à la loupe 

 et au microscope presque entièrement composée de petits octaèdres régu- 

 liers, passant parfois au cubo-octaèdre et même au cube, et où l'analyse 

 retrouve tous les éléments du fer chromé. J'ai dès maintenant préparé de 

 grandes quantités de ce composé; quand on chauffe très fort, une partie 

 du produit devient compacte et les cristaux forment des géodes dans les 

 cavités et des druses à l'extérieur du culot. 



» En résumé, les prévisions de la théorie sont pleinement confirmées; 



